(63) 



waar 



in V 



M 



ya sin fi sin y sin AJ 



1/ 



d 



sin y sin A 

 als J/het molekulairge wicht voor- 



stelt, — gelijk aan: 



x : if> : <o — 4,8513 : 5,7458 : 7,8145. 



b.) Gedurende een kouden winternacht, verkreeg 

 ik uit eene oplossing der verbinding in benzol 

 eenmaal eene tweede, minder stabiele modilikatie. 

 Er ontstonden doorzichtige, zeshoekig begrensde 

 plaatjes; de kristallen waren enkelvoudig en geen 

 tweelingen zooals in 't vorige geval. Het smelt- 

 punt lag bij 115°; de kristalletjes echter werden 

 zeer spoedig dof, zoodat eene molekulaire om- 

 legging, ook tijdens de verwarming, zeer waar- 

 schijnlijk is. Ik heb deze modifikatie slechts ééne enkele maal kunnen 

 verkrijgen. 



Ze is monoklien-prismatisch; de kristalparameters werden bere- 

 kend op : 



a : b : C = 0,8476 : 1 : 0,5092 

 i ?=70°42 / . 



Waargenomen vormen : a = |100}, sterk praedomineerend ; m = 

 {110} en b = {010}, zeer smal; c = {001}, zeer klein en op den 

 achtergrond tredend; q = {011} en s = {021} even breed ontwikkeld. 



Fig. 2. 



*a :m = (100) 



% : g = (100) 



*c : q = (001) 



s : q — (021) 



b : m = (010) 



(110) = 38° 39 1 /; 



(011) = 72 40 



(011) = 25 40 



(011) = 18 18 18° 12' 



(110) = 51 20 51 20V S 



Eene duidelijke splijtbaarheid werd niet gevonden. 



Derhalve is het benzylphtaalimide dimorf. Over den merkwaar- 

 digen samenhang dezer /ï-modifikatie met den kristal vorm van het 

 isO'imide, en met dien der «-modifikatie, zie men het slot dezer 



mededeeling. 



c), Benzylphtaal-iso-imide. (Smpt: 827?° C), 



